Alüminyum alaşımlı lehimleme için esas olarak aşağıdaki işlemler vardır: alev lehimlemeFiber Alev Alüminyum lehimleme genellikle küçük parçalarda, küçük parti üretiminde ve alüminyum kombinasyonunun tırnak kaynağında kullanılır. Manuel alev alüminyum lehimleme bazen boruları boru soketlerine bağlamak için kullanılır,...
Alüminyum alaşımlı lehimleme için esas olarak aşağıdaki işlemler vardır:
- alev lehimleme
fiber Alev Alüminyum lehimleme genellikle küçük parçalarda, küçük parti üretiminde ve alüminyum kombinasyonunun tırnak kaynağında kullanılır. Manuel alev alüminyum lehimleme bazen boruları boru soketlerine, ısı eşanjörlerinin dirseklerine ve diğer benzer eklem şekillerine bağlamak için kullanılır. Hava veya oksijen gazı torçları da bu şekilde kullanılabilir. Torç alevini zayıf bir azaltma alevine ayarlayın. Akı ve lehim baz metal yüzeyi eritip ıslatana kadar bağlanacak yerel konuma ısı uygulanır. Lehim erime noktası baz metalin erime noktasına yakın olduğundan, baz metalin aşırı ısınmasını önlemek için özel dikkat gösterilmelidir.
- fırında lehimleme
Akı kullanırken, bir hava atmosferi fırınında alüminyum lehimleme, ancak kontrollü bir atmosfer kullanmak daha iyidir. Kurutma işleminde ıslak bileşenlerin ortadan kaldırılmasıyla, akı serbest lehimleme gerçekleştirecektir. Çiy noktası 15 °C'lik bir hava veya azot atmosferinde olduğunda, aşındırıcı olmayan özel akı kullanın. Argon ve vakum durumu altında akı. Lehimleme sırasında fırının sıcaklığı düzgün tutulmalı, lehimli iş parçası çalışma sıcaklığı 15 °C'± geçmemelidir.
- Hava fırınında lehimleme
Alüminyum lehim fırını, alüminyum alaşımları ısıl işlem fırınları alüminyum alaşımları ile birçok benzerlik vardır. Bu cihazlar, 650°C'nin altında bir sıcaklık aralığında, ±3°C (örneğin, 650°C±3°C) sıcaklık kontrol doğruluğu ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Soba gaz veya yağ ve elektrik kullanır. Fırındaki hava havalandırmaya zorlanır ve ısı iletim hızını artırarak fırındaki sıcaklık düzgündür. Önerilen işlem, fırının çevrim süresini ayarlamak, bileşenleri lehimleme sıcaklığına ısıtmak ve ardından sıcaklığı 30 ~ 120s tutmaktır. Bu sıcaklıkta çok uzun süre, lehimleme dolgu metalinin zararlı difüzyon, korozyon veya diğer istenmeyen reaksiyonlarına neden olacaktır.